458 R. Nacken, Ueber einen Rührapparat, der die Herstellung 
Diese Anordnung ermöglicht, die Lötstelle des Thermo- 
elements stets an gleicher Stelle in der Schmelze zu fixieren; 
was bei vergleichenden Messungen (Kristallisations- und Um- 
wandlungswärmen, spezifische Wärmen, Zeitdauer der eutektischen 
Kristallisation) von Vorteil ist. 
Ein Wärmeabfluß durch den Rührer ist nicht zu befürchten, 
da die Rohre f und g schlechte Wärmeleiter sind. Außerdem wird 
ein großer Teil des Rührers miterwärmt, da das Rohr f bis über 
den Wulst D in den Ofen eintaucht. 
Die Stellung des Rührers in der Schmelze wählt man am 
besten so , daß die sich an den Tiegelwänden und an der Ober- 
fläche absetzenden Kristalle durch den sich drehenden Platindraht 
losgerissen und in der Schmelze verteilt werden. Auch läßt sich 
durch Versuche leicht die Reibung der Transmission auf der Rolle c 
so abmessen, daß der Rührer automatisch still steht, sobald der 
größte Teil der Schmelze auskristallisiert ist. 
Der Zwischenraum zwischen den Rohren f und g ist aus- 
reichend um Impfkeime in die Schmelze zu bringen. Sie ge- 
langen mit Sicherheit auf die Oberfläche der Schmelze und werden 
durch den Rührer in ihr verteilt. 
Schließlich läßt sich leicht eine Vorrichtung anbringen, die 
gestattet, Schmelzungen in indifferenter Atmosphäre aus- 
zuführen. Hierzu wird der Lagerring von m durch einen Kitt 
mit dem Rohr f luftdicht verbunden und zwischen die Leisten e t 
und e 2 ein allseitig geschlossener Raum so angebracht , daß das 
durch die Düse d (Fig. 1) eintretende Gas gezwungen wird, zwischen 
g und f zum Schmelzraum zu strömen. — 
Die Wiedergabe einiger unter verschiedenen Bedingungen auf- 
genommenen Abkühlungskurven möge den Einfluß des 
Rührens auf die Kristallisation eines Stoffes zeigen, dessen 
Schmelze eine große Viskosität besitzt. 
II. Abkühlungskurven von geschmolzenem Blei- 
orthosilikat, Pb 2 SiO r — Wird Pb 0 und Si 0, im molekularen 
Verhältnis 2:1 zusammengeschmolzen, so erhält man eine bei 
900° leichtflüssige homogene Phase. Kühlt man sie schnell ab, 
z. B. an freier Luft im Platintiegel, so wird sie allmählich zäher, 
bis schließlich ein gelbliches Glas entsteht. Zu den Versuchen 
wurde ca. 50 g Substanz benutzt. 
Bei langsamer Abkühlung dagegen beginnt in der Nähe 
von 630° spontan die Kristallisation. Die Abkühlungskurve 
Fig. 3 veranschaulicht die Vorgänge in einer Schmelze bei einer 
Abkühlungsgeschwindigkeit von 24° in 1 Minute. Bei 650° un- 
gefähr verlangsamt sich die Geschwindigkeit, die bei 630° gleich 
Null wird. Die Kristallisation schreitet in der Schmelze nur lang- 
sam fort, wohl infolge der großen Zähigkeit. Immerhin wird noch 
so viel Kristallisationswärme frei, um die Temperatur des Regulus 
